— 840 — 



Questi dati ci permettono di completare il diagramma del Baikow, il 

 quale viene così ad assumere l'aspetto della fig. 5. 



L'orizzontale eutettica KB si prolunga sino a V all'antimonio, e l'oriz- 

 zontale EG sino al rame, almeno praticamente per quel che può a noi inte- 

 ressare nel caso presente. 



La fig. 6 riproduce la fotografia di una lega al 98,46 % di antimonio 

 attaccata con acqua regia diluita. Si vedono nettamente i cristalli primari 

 di antimonio accanto all'eutettico Sb+Cu,Sb. Anche i due componenti 

 dell'eutettico sono messi bene in evidenza: i cristalli oscuri di Cu 2 Sb e 

 quelli chiari di Sb . Dai tempi di fermata eutettica delle leghe al 94, 97 

 e 98,46 % di antimonio si ricava per interpolazione che l'orizzontale eutettica 

 va a finire all'antimonio. 



Fig. 6. 



Anche dalla parte del rame dai tempi di arresto eutettico si ricava per 

 interpolazione che la fermata si annulla all'incirca in corrispondenza del rame( ). 



Ora, sebbene da misure di conducibilità sia stato dedotto ( ) che Cu 

 scioglie Sb allo stato solido, lo Stead (loc. cit.), che ha cercato di stabilire 

 fino a che concentrazione è possibile la formazione di soluzione solida^ ha 

 trovato che solo ad una concentrazione del 0,2 •/, di antimonio la massima 

 parte di questo si separa sotto forma di soluzione solida. Nel caso nostro 

 perciò noi possiamo assumere senz'altro come fasi solide separanti lungo 

 AB e lungo EF rispettivamente antimonio puro e rame puro, perche la ca- 

 pacità dell'antimonio ad assumere rame in soluzione solida nell'ini caso e 

 quella del rame ad assumere antimonio nell'altro, pur esistendo, sono certo 

 molto limitate, ed esse non influiscono essenzialmente sulle discussioni che 

 passeremo a fare nelle note successive. 



(i) Microfotografie di questo campo sono state pubblicate da Stead (loc. cit.), e da 



Hiorns (loc. cit.). 



(') Gurtler, Z. f. An. Ch. 51 396 (1906). 



